MOLYBDENE 771 



molybdénite par grillage du minerai en poudre impalpable, 

 placé dans une nacelle de platine à l'intérieur d'un tube à 

 ■combustion, où l'on fait passer un courant d'oxygène au rouge 

 naissant; il ne faut pas chauffer davantage pour n'avoir pas 

 •d'entraînement d'anhydride molybdique dans le courant gazeux. 



Les produits de la combustion sont reçus dans des flacons 

 laveurs renfermant 150 centimètres cubes d'eau oxygénée à 

 3 0/0. La calcination dure une heure et demie environ. Tout 

 le soufre est alors converti en acide sulfurique. 



On reprend le résidu par l'ammoniaque, qui laisse du 

 •quartz et de l'oxyde fer ri que. 



On chasse tout l'excès d'ammoniaque de la liqueur au bain- 

 marie et on précipite l'acide molybdique par l'azotate mercu- 

 reux. Le précipité est lavé à l'eau légèrement azotique, puis 

 séché et calciné dans un courant d'hydrogène, de manière à 

 ■obtenir le molybdène métallique 1 . 



Voici quelques analyses de molybdénite: 



Altenberg-. Chester. Bohiislan. 



Brandes. Seybert. Svanberg- et Struve 



Molybdène 59,6 59,42 57,15 



Soufre 40,4 39,68 39,71 



Gangue » » 3,14 



Wulfénite ou molybdate de plomb. 



Ce composé a été signalé avec d'autres minerais de plomb 

 à Bleiberg (Carinthie), à Przibram (Bohême), à Badenweiler 

 (Bade), à Annaberg (Saxe), à Meymac (Corrèze), etc. Il se 

 présente en tables carrées ou en octaèdres à base carrée, dont 



r 



la couleur varie du jaune clair au jaune brun. Eclat vif, cassure 

 conchoïdale. Au chalumeau, il décrépite et fond facilement. 

 Attaqué par l'acide chlorhydrique bouillant, il fournit du 

 chlorure de plomb et un résidu que le zinc transforme en une 

 liqueur bleue. Dureté =3; poussière blanc jaunâtre. Densité 

 = 6,3 à 6,9. 



Analyse. — Après porphyrisation soignée, on fait fondre au 

 •creuset de platine avec 5 parties de carbonate de sodium 



1. Bull. Soc. chim., 1892, t. VIII, p. 661. 



